Natürliches System der Eisenmeteoriten. 1069 
jener Strecken als wichtig, auf denen Mischbarkeit und Nicht- 
mischbarkeit von Fe und Ni besteht (Fig. 2): 
Von 0 bis 6°/, Ni besteht völlige Mischbarkeit zwischen 
Fe und Ni. Bei 6°, Ni ist die Sättigung der Lösung er- 
erreicht und entspricht die Mischung dem Kamacit (Rinne's 
nickelarmer Nickelferrit), Einige wenige Kamacite mit einem 
Nickelgehalt unter 6°/,, niemals unter 3%,, sind ungesättigte 
Mischkrystalle. _ | 
Von 6 bis 49°, Ni-Gehalt besteht Nichtmischbarkeit 
zwischen Fe und Ni. Die feste Lösung entmischt sich auf 
der nickelarmen Seite zu Kamacit, Taenit und Plessit und 
auf der nickelreichen Seite zu Taenit und Plessit. Zwischen 
den nickelarmen und nickelreichen Gliedern verläuft die 
Miscehbarkeit | Nichtmischbarkeit reicht bis 38 beziehentlic, 49% Ni 
Kamaeit Kamacit- Plessit, Taenit,- Plessit — 
Taenit - Plessit 
vario 18 16 11 1 19 om 2223 > 252627282030 
Maar ST, Tas (PL Da 97 NOT j 
! ee ! “ 
KH Ko og Om Of of Pl TaPpı 
Fig. 2. 
Zone des eutektoiden Gemenges von Kamacit und 
Taenit, des Plessits. 
Die Gesamtstrecke der Nichtmischbarkeit entspricht 
Rinne’s Lacune — Mischungslücke. Die obere Grenze der 
Mischungslücke ist uns gegenwärtig nicht genau bekannt. 
Nach Smith hat der Taenit einen Nickelgehalt von nicht 
Weniger als 37°/, Ni. Dieser Zahl nähert sich Fletcher’s 
Analyse eines Taenits mit 38°/, Ni. Dagegen gibt Sjöström 
den Nickelgehalt eines Taenits aus Beaconsfield mit 49°/, an, 
was augenblicklich der höchstausgewiesene Nickelgehalt eines 
Taenits ist, 
Ebenso wie die oberste Grenze der Mischungslücke 
nicht endgültig festgelegt ist, so wenig sicher ist auch die 
Zone des eutektoiden Gemenges des Plessits abgegrenzt. Der 
höchstbestimmte Durchschnittsgehalt eines Meteoreisens an 
